250 Analysen ans dem Laboratoriiun iles Herrn Professor E. Ludwig. 
[ 12 ] 
Da die Umwandlung des Lndwigit sogleich mit einer Oxydation 
begonnen haben dürfte, ist anzunelimen, dass die gesammte Eisenmenge 
als Hydiat ziirückblieb. Vermindert liätte sich nur die Magnesia und die 
Borsäure wäre als verscliAvunden zu betrachten. Als hinzugekonnnen 
erscheint das Wasser und etwas SiO^, COg und CaO. 
Unter der Voraussetzung, dass das Eisen constant geblieben ist, 
ergeben sich für den Vergleich des frischen Lndwigit mit dem Umwand- 
lungsproduct l'olgende Zahlen: 
Lndwigit Pseudom. 
\\0s 15 -OG 0G2 
Ee^O, 39-21) 58-92 
FeO " 17-67 — 
MnO Spuren Spuren 
ILO — 11-34 
MgO 2G-91 4-53 
CaO - 0-07 
SiO, — 2.21 
CO^ . - 1-29 
98-93 78-98 
Nach allen angestellten Betrachtungen ergibt sich, dass der Lud- 
wigit bei günstigen Bedingungen einer Umwandlung im Brauneisenerz 
ansgesetzt ist und dabei über 20 Perc. seiner Masse A-erliert. 
